انزلاق موضعي في المعادن
عصبات الانزلاق الثابتة (PSBs)

ترتبط الأشرطة أو العصبات الانزلاقية المستمرة (PSBs) وتقترن بالإجهاد بسبب التعب في المعادن والتشقق على نفس المستوى. تم استخدام محاكاة المجهر الإلكتروني للإرسال (TEM) وديناميكيات التفكك أو الاضطرابات المنفصلة ثلاثية الأبعاد (DDD  ) للكشف عن وفهم نوع الاضطرابات والترتيب / الأنماط لربطها ببنية تحت السطح. يتكون شريط الانزلاق - ذو هيكل السلالم - بشكل أساسي من قنوات منخفضة الكثافة لقطاعات اضطراب لولبية لحوائط عالية الكثافة لقطاعات ثنائية القطب متراكمة مع جزء حافة انحناء متشابك وأحجام مختلفة من الحلقات ثنائية القطب المتناثرة بين الجدران والقنوات .
يشكل أحد أنواع حلقات التفكك والاضطراب حدود رقعة مغلقة تمامًا من مادة منزلقة على المستوى المنزلق والتي تنتهي عند سطح نهاية القطعة . توسيع نطاق الشريط المنزلق: يمكن أن يؤدي الاضطراب البرغي Screw dislocation إلى إجهاد قص عالٍ بما يكفي للانزلاق على أكثر من مستوى واحد. يمكن أن يحدث الانزلاق العرضي . لكن هذا يترك بعض الأجزاء من الاضطراب في المستوى الأصلي المنزلق. يمكن أن ينزلق الضطراب مرة أخرى إلى مستوى منزلق أولي موازٍ. حيث يشكل مصدر اضطراب جديد ، ويمكن تكرار العملية. هذه الجدران في العصبات الانزلاقية المستمرة هي في شكل "تشتت ثنائي القطب" للترتيب المستقر لاضطراب الحواف مع الحد الأدنى من مجال الإجهاد بعيد المدى والذي يحتوي على الحد الأدنى من مجال الإجهاد بعيد المدى.  هذا يختلف عن الأشرطة المنزلقة التي هي عبارة عن مكدس مستوٍ من مصفوفة مستقرة تحتوي على مجال ضغط قوي بعيد المدى.  وهكذا ، - في السطح الحر - فإن قطع وفتح (إزالة) حلقات الاضطراب عند السطح يتسبب في خطوة السطح الغير عكوسة /أو المستمرة المرتبطة بنطاقات الانزلاق.
يحدث ارتياح السطح من خلال البثق في اتجاه متجه برجر وارتفاع البثق وزيادة عمق العصبة الانزلاقية المستمرة مع سماكتها . الجدران العصبة الانزلاقية المستمرة والجدران المستوية متوازية ومتعامدة مع الاتجاه الطبيعي لإجهاد القص الحرج على التوالي. وبمجرد تشبع الاضطراب ووصوله إلى تكوينه الثابت ، تلاحظ الشقوق لتتكون النواة وتنتشر على طول امتداد PSB. باختصار ، على عكس عيوب الخط ثنائي الأبعاد ، يرجع الحقل الموجود عند طرف شريط الانزلاق إلى تفاعلات ثلاثية الأبعاد حيث يحاكي بثق النطاق الانزلاقي إزاحة تشبه حوض منخفض يتفتح على طول محور النطاق الانزلاقي. يعتمد حجم تدرج مجال تشوه الذي يسبق نطاق الانزلاق على ارتفاع الانزلاق وتتأثر الظروف الميكانيكية للانتشار بمجال الاختلالات (الأضطرابات) المنبعث بعيد المدى. تظهر علامة السطح ، أو يظهر الشريط المنزلق ، عند تقاطع مستوى انزلاقي نشط والسطح الحر للبلورة. ويحدث الانزلاق في سلسلة انهيارات منفصلة في الوقت المناسب. لانهيارات من أنظمة انزلاق أخرى التي تعبر مستويًا منزلقًا يحتوي على مصدر نشط إلى علامات السطح المتدرجة الملحوظة ، مع وجود الانهيارات المتتالية من المصدر المسبب للازاحة بالنسبة لبعضها البعض.
يتم توليد انخلاع في مستوى منزلق واحد ، ويشير الاضطراب إلى أن مقطع الانخلاع الموجود في مستوى منزلق ومثبت في كلا الطرفين ، هو مصدر لعدد غير محدود من حلقات الاضطرابات (الخلع ). وبهذه الطريقة يمكن فهم تجميع الاضطرابات في انهيار متدفق مكون من ألف حلقة أو نحو ذلك على مستوى منزلق واحد. تحتوي كل حلقة اضطراب على مجال ضغط يقاوم الضغط المطبق في المنطقة المجاورة للمصدر. عندما يتم إنشاء عدد كافٍ من حلقات الاضطراب (الاختلال) ، سينخفض الضغط عند المصدر إلى قيمة منخفضة جدًا بحيث لا يمكن تشكيل حلقات إضافية. ويمكن أن يحدث انهيار آخر فقط بعد أن يتحرك الانهيار الأصلي للحلقات بعيدًا.
من السهل فهم تولد الانهيار الأول عند المصدر. عندما يصل الضغط عند المصدر إلى r* ، يتم تكوين حلقات ، ويستمر توليدها حتى يوقف الإجهاد الخلفي الانهيار . لن يحدث الانهيار الثاني على الفور في البلورات المتعددة ، لأن الحلقات في الانهيار الأول تتوقف أو تتوقف جزئيًا عند حدود حبيبات المعدن . فقط إذا زاد الضغط الخارجي بشكل كبير ، فسيتم تشكيل الانهيار (الإختلالي) الثاني. وبهذه الطريقة يمكن فهم تكوين انهيارات اضطرابات إضافية مع زيادة الضغط.
ويبقى تفسير إزاحة الانهيارات المتتالية بمقدار صغير طبيعيًا لمستوى الانزلاق ، وبالتالي حساب البنية الدقيقة المرصودة لعصبات الانزلاق (شرائط الانزلاق) . تتطلب الإزاحة من هذا النوع أن يتحرك مصدر Frank-Read source بالنسبة للسطح حيث يتم ملاحظة عصبات الانزلاق.
يكشف عمل ضغط النانو في المختبر  بــ المجهر الإلكتروني للإرسال (TEM) أن تشوه الحديد في المقياس النانوي هو عملية غير متجانسة تتميز بسلسلة من رشقات الإزاحة القصيرة ورشقات الإزاحة الكبيرة المتقطعة. تتوافق سلسلة الرشقات القصيرة مع الحركة الجماعية للاضطراب داخل البلورة. الدفعات الكبيرة المفردة هي من نواة العصبات الانزلاقية الناشئة سطح العينة. تشير هذه النتائج إلى أن تكوين العصبات الانزلاقية يمكن اعتبارها عملية لدونة محدودة المصدر. يتميز التشوه المرن الأولي بزيادة / وحركة عدد قليل من الاضطرابات على مسافات قصيرة بسبب توفر مصادر الاضطراب داخل الشفرة النانوية. بمجرد أن تصل إلى المرحلة التي تتحرك فيها الاضطرابات المتنقلة على طول مستويات الانزلاق المفضلة عبر الشفرة النانوية أو تصبح متشابكة في تكوينات متشابكة وتصعب حركة اضطراب أخر داخل البلورة ، يتم تكوين اللدونة عن طريق تكوين العصبات الانزلاقية ، والتي تصبح نواة جديدة من على السطح  ثم تنتشر من خلال الشفرة النانوية.
فيشر وآخرون.  اقترح أن العصبات الانزلاقية يتم إنشاؤها ديناميكيًا من مصدر Frank-Read source على سطح العينة ويتم إنهاؤها بواسطة مجال الإجهاد الخاص بها في بلورات مفردة. تم الإبلاغ عن سلوك تقدم الإزاحة الذي أبلغ عنه "كينر" و "مينور"  عند ضغط الأنابيب النانوية البلورية الأحادية في النحاس. من الواضح أنه قمع تقدم الرشقات (سلسلة من رشقات الضغط القصيرة) نسبة إلى ذلك بدون البنية النانوية الشوكية. أظهرت النتائج أنه أثناء تشوه الانضغاط ، كانت البنية النانوية العمود الفقري تقيد حركة الاضطرابات (مما أدى إلى زيادة كبيرة في كثافة الاختلالات ) ، مما تسبب في تأثير تقوية ملحوظ ، كما حافظت على شكل النطاق المنزلق مستويًا.
يساعد نشاط الاضطراب على نمو رواسب الأوستينيت ويوفر بيانات كمية للكشف عن مجال الإجهاد الناتج عن ترحيل الواجهة. من المحتمل أن تكون الطبيعة المتشنجة لمعدل تحريك الطرف ناتجًا عن تراكم واسترخاء مجال الضغط بالقرب من الحافة. بعد الخروج من الحافة ، تتوسع حلقة الاختلال بسرعة أمام الطرف وبالتالي يكون التغير في سرعة الطرف مصاحبًا لانبعاث الاضطراب . يشير إلى أن الاضطراب المنبعث يتم صده بقوة بواسطة مجال الضغط الموجود عند طرف اللوح أو العينة. عندما تلتقي الحلقة بسطح الرقاقة ، تنقسم إلى جزأين اختلال يتركان أثرًا مرئيًا ، بسبب وجود طبقة أكسيد رفيعة على السطح. قد يؤثر أيضًا انبعاث حلقة الاختلال من الطرف على معدل حركة الطرف عن طريق التفاعل بين حلقة الاختلال المحلية والاختلال البيني المحتمل في الواجهة شبه المتماسكة المحيطة بالطرف. وبالتالي توقف الطرف مؤقتًا. ينتج إجهاد القص الصافي الذي يعمل على كل اختلال عن مجموعة من مجالات الضغط عند طرف اللوح (τ طرف ) ، ويميل إجهاد الصورة إلى جذب حلقة الاختلال إلى السطح ( image τ ) ، وتوتر الخط (τ l ) و إجهاد التفاعل بين الاضطرابات (τ inter ). هذا يعني أن مجال الإجهاد الناتج عن تحول الأوستينيت كبير بما يكفي للتسبب في تنوي (تكوين نواة) وانبعاث الاضطرابات من طرف لوح الأوستينيت.